La Energía eléctrica (1903-10-10 00:00:00), página 13

INFORMACIÓN

Recetas útiles.—Al que se dedica á las industrias eléctricas le ocurre muchas veces que, ya sea para dar mejor vista á ciertos aparatos, ya sea para obtener capas inoxidables para asegurar un buen contacto, ya, finalmente, para obtener un reflector plateado, etc., necesita conocer procedimientos sencillos y rápidos, que si bien no pueden emplearse industrialmente, porque serían caros y deficientes se puede conseguir lo que desea en estos casos.

Nosotros hemos tenido curiosidad por todas estas cosas, y aprovechando la presencia de un operario francés en nuestros trabajos, adquirimos algunas fórmulas que hemos usado en la misma forma que se las vimos emplear al citado inteligente obrero.

A título, pues, de que puedan ser útiles á alguien, las damos á la publicidad con el mejor deseo.

Depósito de aluminio.—Por medio de la galvanoplastía es muy difícil obtener un buen depósito de aluminio; este metal tiende á oxidarse á medida que se va formando en el electrodo negativo, y se recoge en este electrodo más bien álumina que metal.

Urquart y Burghardt-Twinidg pretenden haber obtenido resultados satisfactorios por medio de procedimientos galvanoplásticos indicados por ellos y descritos en la obra de Electrometallurgia, publicada por Minet.

También en el Manual Rorei se citan varias fórmulas de baños de aluminio y bronce de aluminio; pero estos procedimientos, que podemos llamar industriales, exigen muchos utensilios y mucha preparación para que satisfagan en los casos eventuales á que nos referimos.

He aquí ahora nuestro indicado procedimiento que exponemos, sin entrar á explicar hasta donde y cómo juegan las leyes químicas y las eléctricas.

Baño de aluminio sobre cualquier metal.

Agua tibia......................... 1 litro.
Cremor en polvo............. 20 gramos.
Ácido bórico.................... 2 »
Cloruro de aluminio, anhídrio.. 10 » (1)

Disuélvanse bien en el agua mantenida tibia: primero, el cremor; luego, el ácido bórico, y después el cloruro de aluminio, echando éste en pequeñas por-

ciones y agitando todo con una varilla de cristal ó de madera.

El limpiado del objeto que se quiere recubrir de aluminio se hace con papel de lija ó esmeril, y luego con limón y sal común, y una vez terminada esta operación, se lava en mucha agua á la temperatura ordinaria y se deja en ella unos minutos.

El abrillantado se hace con la grata, especie de pincel de hilos que deben ser de acero para el hierro y las aleaciones del cobre y de latón, para el cobre, cinc, etc.

El desgrase se hace limpiando la pieza con bicarbonato de soda, sierviéndose de un cepillo de relojero ó con los dedos.

Para sumergir la pieza en el baño se suspende de una cinta de cinc cortada de una plancha ordinaria, procurando que quede envuelta en una espiral formada por dicha cinta.

Si se quieren aluminar varias piezas á la vez, basta con formar pequeños ovillos ó espirales de virutas ó cinta de cinc, que se echan en el baño, mezclados con las piezas que se aluminan.

El tiempo necesario para obtener una capa suficiente es de cinco minutos, y puede tenerse más tiempo si se desea que la capa depositada sea más gruesa; pero es mejor que, después de los primeros cinco minutos, se saque del baño, se limpia, como diremos en seguida, y se sumergen de nuevo en el baño durante otros cinco ó ocho minutos.

Al sacar la pieza del baño se pasa por agua y se frota con bicarbonato de soda, vallándose de un cepillo de relojero ó de los dedos, y aparece el brillo en seguida.

Cuando el baño se debilita se le refuerza con cloruro de aluminio.

Se puede bruñir con el bruñidor de acero.

Dorado fino sobre todos los metales.—Este dorado, sumamente hermoso y estable, es de mucha aplicación, así como el aluminado, por ser ambos metales inoxidables.

El baño se compone como sigue, y ha de mantenerse caliente á punto de hervir:

Agua destilada.................... 2 gramos.
Cloruro de oro puro (1).......... 1/4 litro.
Cianuro potásico.................. 15 »
Amoníaco (disolución)............. 5 »

(1) El cloruro de oro puro neutro cuesta en la Maison Pascalis á 2,50 francos el gramo y 800 los 100 gramos. Puede emplearse el que venden en las droguerías para los fotógrafos, y cuesta á 3 pesos los dos gramos.